326 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Analyse. — On attaque le siliciure pulvérisé par la potasse en fusion et l'on sépare 

 la silice par la méthode ordinaire; mais il reste toujours un peu d'oxyde de zirconium 

 insoluble avec la silice et un peu de silice soluble est entraîné par l'oxyde de zirco- 

 nium, précipité par l'ammoniaque; on reprend donc séparément les deux précipités 

 tarés, par l'acide fluorhydrique, on évapore à sec et, par différence, on obtient le pour- 

 centage exact de silice; enfin on redissout l'oxyde de zirconium dans l'acide sulfurique 

 et l'on sépare l'aluininium par la potasse en excès; on peut aussi dissoudre le siliciure 

 dans l'acide fliiorhjdrique et doser dans la solution le zirconium et l'aluminium, la 

 silice étant évaluée par différence. 



I"' mélhode 2' mélhode Calculé 



de préparation. de préparation. pour ZrSi-. 



Zr(pourioo) 62,2 61,2 61,8 62,0 61, 5 



Si (pour 100) 34,1 36,6 38,3 » 38,5 



Al (pour 100) 3,5 2,5 traces » » 



Le siliciure de zirconium ainsi préparé correspond donc à la formule ZrSi^. 



Siliciure de titane. Propriétés. — Petites pyramides tétragonales, d'un 

 gris de fer, de dureté 4-5. Densité à 22''=4»o2. Il s'oxyde très difficile- 

 ment, même à la flamme d'un bec Bunsen ou dans un courant d'oxygène. 

 Il lirûle dans le chlore au-dessous du rouge; il est très lentement attaqué 

 au rouge par le brome et l'iode. Insoluble dans les acides minéraux, sauf 

 l'acide fluorhydrique. Il se dissout lentement dans une lessive de potasse 

 à lo pour loo. La potasse fondue réagit vivement au rouge; le bisulfate de 

 potassium est sans action, à la même température. 



Analyse. — L'alta([ue du siliciure par la potasse fondue ne donne pas de lions ré- 

 sultats, parce que, pendant l'iiisolubilisation de la silice, une partie de l'acide titanique 

 devient également insoluble, mais passe néanmoins partiellement à travers les filtres à 

 cause de son grand étal de divi.sion. J'ai donc dû me contenter de dissoudre le sili- 

 ciure dans l'acide (luorliydriciue, de doser l'acide titani([ue et de calculer la silice par 



différence. 



Calculé 

 Trouvé pour Ti SI'. 



Ti (pour lOo) 45,9 l\^,^ 45)8 



Si (pour 100) » » 54 1'^ 



Al (pour 100) 0,6 traces » 



Le siliciure correspond à la formule TiSi^. 



Conclusion. — La réduction de l'oxyde de zirconium et des florures 

 doubles de potassium et de zirconium ou de titane, par voie aluminother- 

 mique, donne, en présence d'un grand excès de silicium, les siliciures 

 TiSi- et ZrSi^. 



